APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



285 



alliages non magnétiques, le coefficient quadratique de 

 la dilatation est faiblement positif; mais, aussitôt qu'ap- 

 paraît le magnétisme, ce coefficient s'exagère et dépasse 

 de beaucoup celui de tous les métaux connus; puis il 

 s'annule pour les alliages les moins dilatables, devient 

 négatif et ne reprend sa valeur positive normale qu'au- 

 delà de 45 "/„. 



Les expériences sur l'élasticité sont encore trop peu 

 étendues et trop peu précises pour qu'on puisse tracer 

 un diagramme complet des variations du module ; ce- 

 pendant nous en savons assez pour pouvoir indiquer, 

 par les courbes de la fig. 7 l'allure générale du phé- 

 nomène. Dans le diagramme, les teneurs en nickel sont 



Fig. 7, 



portées en abscisses, les valeurs vraies de r, en ordon- 

 nées. La courbe A correspond à 0°, la courbe B se 

 rapporte à une température plus élevée. La position 

 des points d'intersection de ces deux courbes est encore 

 hypothétique, mais leur existence n'en est pas moins 

 certaine. 



Vers les fortes teneurs, non portées au diagramme, 



